( '90 ) 



CCr*. A la température du four électrique, il se forme le composé cristal- 

 lisé C^Cr'. 



» Le silicium se combine au chrome avec facilité. En chauffant au four 

 électrique un mélange de chrome et de silicium, on obtient un siliciure 

 très bien cristallisé, d'une grande dureté, rayant facilement le rubis, inat- 

 taquable par les acides, par l'eau régale, par la potasse et par l'azotate 

 de potassium en fusion. 



» Le bore se combine au chrome dans le four électrique dans les mêmes 

 conditions et fournit un bor:ire très bien cristallisé, difficilement atta- 

 quable par les acides et possédant aussi une grande dureté. 



)) L'acide chlor^liydrique gazeux réagit sur le chrome au rouge sombre 

 et donne avec facilité du protochlorure cristallisé. 



» La solution d'acide chlorhydrique attaque le chrome très lentement 

 à froid et plus vivement à chaud. L'acide dilué ne produit rien à la tempé- 

 rature ordinaire, mais à l'ébullition l'attaque est beaucoup plus vive. Sous 

 l'action d'un courant électrique, le chrome étant placé au pôle positif, 

 la dissolution se produit dans l'acide étendu. 



» L'acide sulfurique concentré à l'ébullition fournit, avec le chrome, 

 un dégagement gazeux d'acide sulfureux et le liquide prend une teinte 

 foncée. L'acide étendu l'attaque lentement à chaud, et lorsque cette action 

 se produit à l'abri de l'air, elle détermine la formation du sulfate cristal- 

 lisé de protoxyde de chrome de couleur bleue que nous avons ancienne- 

 ment décrit ('). 



» L'acide nitrique fumant et l'eau régale a froid ou à chaud n'ont 

 aucune action sur le chrome. Avec l'acide nitrique étendu, l'attaque est 

 très lente. 



» Une solution de bichlorure de mercure attaque très lentement le 

 chrome en poudre avec production de chlorure chromique. 



A la température de 1200°, le chrome maintenu dans un courant d'hy- 

 drogène sulfuré se transforme entièrement en un sidfure fondu d'appa- 

 rence cristalline. 



» A la même température, l'acide carbonique attaque le chrome super- 

 ficiellement, et le métal se recouvre d'une couche verte d'oxyde mélangé 

 de charbon. 



» L'oxyde de carbone est réduit à 1200° par ce métal, avec formation 



(') Henri Moissan, Sur (a préparation et les propriétés du protochlorure et du 

 sulfate de protoxyde de chrome {Comptes rendus, t. XCII, p. 792). 



